( 420 ) 



Acier extra-doux, o. i > pour loo de C. 



Cliauffé 60'" à 700» » 



Cliauflé 5'" à 750" » 



Chaufl'é So'" à ^So" » 



Cliauffé Go™ à 700" » 



Chaufl'é 10™ à 800° » 



Chauffé 10'" à 900" » 



Acier mi-dur. o, 58 pour ion de C. 



Non trempé 



Chauffé 60™ à 700° et trempé à l'huile. 

 Chauffé 5™ à 750° » 



Chauffé So"" à 760° » 



Chauffé 60'" à 760" 

 Chauffé 10" à 830° » 



Acier dur, o,S pour 100 de C. 



Non trempé 



Chauffé 60" à 700" et trempé ;i l'huile. 

 Chauffé .5"' à 750° )> 



Chauffé 3o™ à 750° » 



Chauffé 60™ à joo" » 



Chauffé 10™ à 800" )) 



Chauffé 10'" à 1000" » 



» On peut tirer de là les conclusions suivantes : 



» La transformation allotropique du fer se produit spontanéinent à une 

 température suffisanmment élevée; elle peut être maintenue par un refroi- 

 dissement brusque et intervient, par suite, dans le phénomène de la 

 trempe. 



» La transformation s'effectue avec une vitesse d'autant plus grande que 

 la température est plus élevée. On voit, par exemple, que pour l'acier dur, 

 contenant 0,8 pour 100 de carbone, la transformation n'est pas commen- 

 cée après une heure de chauffe à 700° ou cinq minutes de chauffe à 750°, 

 mais qu'elle est complète après trente minutes de chauffe à 750° ou après 

 cinq minutes de chauffe à 800". 



» Les autres aciers conduisent à des résultats analogues. Dans les opé- 

 rations métallurgiques, il y a donc lieu de tenir compte non seulement de 

 la température, mais aussi de la durée pendant laquelle agit cette tempéra- 

 ture. 



» Ces expériences montrent donc que, dans la trempe, le fer subit une 

 transformation que peut également produire l'écrouissage à froid, mais 



